234 C. Doelter, Ueber die Stabilität der durch Radium etc. 
verändert sich gar nicht oder nur in Spuren. Dies zeigt , daß 
im Rubin wahrscheinlich noch ein zweiter Gemengteil vorhanden ist. 
Überaus stabil sind die gefärbten Diamanten gegenüber Radinm- 
und auch den ultravioletten Strahlen , ihre Veränderung ist nur 
geringfügig. Topas verändert sich leicht, hat also labile Färbung. 
Diejenigen Mineralien , welche durch isomorphe Beimengung 
gefärbt sind, sind viel stabiler und nähern sich darin den idio- 
chromatischen . von welchen ich eine größere Anzahl untersuchte 
und die nur äußerst geringfügige Veränderungen zeigen ; erst bei 
Zersetzung der betreffenden Verbindung tritt hier eine Verfärbung 
ein. Im allgemeinen ist die Farbe nicht nur vom Stoff an und 
für sich abhängig, sondern auch von der Art und Weise, wie der- 
selbe in dem Mineral vorkommt , d. h. ob er chemisch gebunden 
oder dilut beigemengt ist. So wird Chrom im Boraxglas seine 
labile Färbung verlieren; wo jedoch Chromoxyd isomorph beige- 
mengt ist, wird es eine viel stabilere Farbe hervorbringen, und 
bei chemischer Bindung haben die verschiedenen hier in Betracht 
kommenden Faktoren kaum mehr Einfluß auf die Farbe. Es ist 
wahrscheinlich, daß diejenigen Edelsteine, wie Rubin, Smaragd, 
die sich wenig verändern , durch isomorphe Beimengung (haupt- 
sächlich Chrom) gefärbt sind. Auch die Turmaline, bei denen 
dies ja feststeht, haben stabile Färbung. 
Zum Schluß noch einige Bemerkungen bezüglich des Einflusses 
des Radiums. 
Aus den Versuchen verschiedener Beobachter geht hervor, daß 
man mit 3 mg dieselben Resultate wie mit 1 g Radiumchlorid resp. 
Bromid erhalten kann, doch ist die Zeit, die dazu gebraucht wird, länger. 
Auch mit der relativ großen Menge von 1 g wurde bei manchen Sub- 
stanzen verschiedene, bei den Quarzvarietäten nur geringe Farben- 
änderung in wenigen Tagen (3 — 4) erreicht. Allerdings verhalten 
sich hierin die verschiedenen Mineralien sehr verschieden. 
Bei Saphir genügt oft ein Tag. Allerdings ist zu bemerken, 
daß es zweierlei Saphire gibt, solche, welche braungelb werden, 
und solche, welche sich überhaupt nur wenig verändern. 
Auch die Veränderung der Flußspate geht mit großer Ge- 
schwindigkeit vor sich, während die Quarzvarietäten Citrin, Rosen- 
quarz , Rauchtopas mit geringer Geschwindigkeit sich verfärben ; 
wobei aber Vorkommen von verschiedenen Fundorten sich mit ver- 
schiedener Geschwindigkeit ändern , z. B. der Rosenquarz von 
Zwiesel ungleich schneller als der von Madagaskar; Topas ver- 
ändert sich ziemlich rasch. 
Ebenso beobachtet man bei der Veränderung mit ultra- 
violetten Lichtstrahlen große Unterschiede. Rapid ver- 
ändern sich hier Kunzit, Fluorit, dann folgen, was die Geschwindig- 
keit anbelangt, Topas, Saphir; sehr gering ist die Geschwindig- 
keit bei den Quarzvarietäten. 
